Após 1 500 horas de exposição contínua, as características cromáticas da luz transmitida devem ser satisfeitas através de um nova fonte luminosa e a superfície das amostras não deve apresentar quaisquer fissuras, riscos, estilhaços ou deformações. Não é necessário verificar a resistência dos materiais internos aos raios ultravioletas, se forem utilizados fontes luminosas em conformidade com o Regulamento n.o 37 e/ou fontes luminosas de descarga num gás com fraca radiação ultravioleta e/ou módulos LED com fraca radiação ultravioleta, ou ainda se tiverem sido tomadas medidas para proteger os elementos do sistema da radiação ultravioleta, por exemplo, com filtros de vidro. 2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos 2.3.1. Resistência aos detergentes A face exterior de três amostras (lentes ou amostras de material), depois de aquecida a 50 °C ± 5 °C é imersa, durante cinco minutos, numa mistura mantida a 23 °C ± 5 °C, e composta por 99 partes de água destilada (contendo, no máximo, 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilarilo. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C ± 5 °C e as suas superfícies limpas com um pano húmido. 2.3.2. Resistência a hidrocarbonetos A face exterior de cada uma destas três amostras é, em seguida, friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão embebido de uma mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre. 2.3.3. Resultados